Ueber das Alumosilikat K 2 Al 2 Si 2 O s . 
401 
Das Alumosilikat K 2 Al 2 Si 2 0 8 wurde synthetisch schon lange 
und mehrmals von Lemberg und Thugutt auf dem nassen Wege 
erhalten. Diese Forscher nennen es gewöhnlich in ihren Mit- 
teilungen „Kalinephelin“. Die Kristalle des Kalinephelins von 
Lemberg wurden kristallograpliisch von A. Lagorio 1 untersucht. 
Er schreibt folgendes: „Die untersuchten Kristalle sind vorzüglich 
ausgebildet, obwohl sie recht klein sind (von 0,001 bis 0,03 mm). 
Sie stellen hexagonale, dünne Blättchen oder ebensolche farblose, 
durchsichtige, vollständig reine Prismen mit seltenen Inklusionen 
dar. Sie sind glasglänzend , ihre Härte ist gegen 6 , denn sie 
ritzen noch den Apatit , das spezifische Gewicht ist 2,5. Nähere 
Untersuchung zeigt jedoch, daß diese Kristalle nicht zum hexagonalen 
System gehören, sondern aragonitähnliche Zwillinge von rhombischen 
Individuen mit pseudohexagonaler Symmetrie und dem Winkel 120° 
darstellen. Kecht selten kommen sternartige Seclislinge vor, die 
mich zur näheren Untersuchung ihrer Symmetrie anregten. Die 
scheinbare Spaltung, welche in Wirklichkeit auf der Verwachsung 
von Plättchen beruht, geht parallel zur Basis. Die optischen 
Eigenschaften weisen auf die rhombische Symmetrie hin. Die 
Doppelbrechung ist im allgemeinen schwach: auf 001 ist sie gleich 
0,002, senkrecht zur Prismenfläche gleich 0,006. Auf der Basis 
kann sie bloß bei Individuen mit gut entwickelten Prismen be- 
obachtet werden. Die erste Bisektrix ist die Achse c. Der Winkel 
der optischen Achsen konnte nicht gemessen werden, er ist aber, 
wie es scheint, nicht besonders groß. Alle Kristalle sind optisch 
negativ. Der Brechungskoeffizient ist dem des festen Kanada- 
balsam gleich.“ 
Dieselben morphologischen Eigenschaften besitzt der „nepheline 
potassique “ von Duboine * i 2 , der von diesem Verfasser durch das 
Zusammenschmelzen von K. 2 C0 3 , Al 2 0 3 und SiO, in einem Über- 
schüsse von Kaliumfluorid erhalten wurde. 
Außerdem erhielt Gorgeu 3 beim halbstündigen Erhitzen von 
Kaolin in einem großen Überschüsse von Kaliumkarbonat bis zur 
Hellrotglut ein Alumosilikat, welches in regulären Oktaedern 
kristallisierte. Seine Zusammensetzung wird durch die empirische 
Formel K 2 0 . A1 2 0 3 . 2 Si0 2 ausgedrückt. 
Das Alumosilikat der empirischen Formel K 2 Al 2 Si 0 8 ist uns 
also in mehreren physikalischen Modifikationen bekannt: 
1 A. E. Lagorio : Ob iskusstwiennych silikatach iz gruppy sodalita 
i o kaliewom nefelinie. (Russisch. Über künstliche Silikate der Sodalith- 
gruppe und über Kalinephelin.) Kommuniziert auf der Sitzung der 
Warschauer Naturforschergesellschaft bei der Universität, den 4. Nov. 
1895. 
3 Bull. Soc. fr. de Min. 1892. p. 193. 
3 Ann. de chim. phys. Serie VI. 10. 1887. p. 145 — 169. 
Centralblatt f. Mineralogie etc. 1908. 26 
